DATEN ZUR KENNTNIS DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 201 
Deuzit und Diopsid mit dem gesammten Orthoklas zu Glas erstarrt ist, bevor 
noch das ternáre BHutektikum erreicht war. 
IV. Versuch. 
Das angewandte Gemisch bestand aus 2590 Leuzit, 6090 Diopsid und 
1590 Orthoklas. Es war leicht in den Schmelzflu8 zu bringen und bildete 
eine ziemlich leichtflüssige Schmelze. Die Schmelze cacao glitt beim Abkühlen 
im unteren, kühleren Teile des Ofens, erstarrte daher rasch und bildete nur 
Glas. Dieses Glas ist aber undurchsichtig, nicht wie im vorigen Falle, wo 
das Glas vollkommen durchsichtig war. Auffallend ist, daB dieses Glas eine 
starke Differentiation zeigt, indem sich braune und grünlich-gelbe Streifen 
abwechseln. 
Die beim Versuch cbs erhaltene Schmelze ist dicht, von grünlich-grauer 
Farbe, und die kristallinisehe Struktur ist schon mit freiem Auge gut sichtbar. 
Wie es die mikroskopische Untersuchung ergab, begann auch bei dieser 
Schmelzlösung die Ausscheidung mit DLeuzit, dessen Kristalle aber kleiner 
und aueh weniger sind als in der vorigen Schmelze. In ihren mikroskopi- 
schen Higenschaften gleichen sie aber völlig denen, der bisher besprochenen 
Schmelzen. 
Die Leuzitkristalle sind in Diopside eingeschlossen, deren Ausscheidung 
also spáter begonnen hat. Es láBt sich auch in diesem Falle folgende Aus- 
seheidungsfolge mit Sicherheit bestimmen: Zuerst schied Leuzit aus, dann das 
eutektische Gemenge von Leuzit und Diopsid, bis endlich der letzte Rest 
der Schmelzlösung infolge der, sich fortwáhrend vergröbBeruden, Viskositüt 
glasig erstarrte. 
V. Versuch. 
Beim Ausführen des Versuches cas zersprang der Tiegel und lieferte 
daher nur Glas, wáhrend sich die Schmelze cb, als gut kristallisiert erwies. 
Die hergestellte Schmelzlösung bestand aus 1590 Leuzit, 7090 Diopsid und 
1590 Orthoklas. Das erhaltene Glas ist grünlich-braun und in Splittern durch- 
sichtig. Die kristallisierte Sehmelze ist vollstándig porenfrei, von grünlich-grauer 
Farbe. In geschmolzenem Zustande war die Schmelzlösung sehr leichtflüssig. 
Die mikroskopische Untersuchung des daraus hergestellten Dünnschliffes 
ergab sehr wicbtige Resultate. Der Leuzit, der in allen bisherigen Schmelzen 
das erste Ausscheidungsprodukt bildete, kommt ziemlieh spürlich vor und 
der Diopsid ist entschieden zuerst ausgeschieden aus dieser Schmelzlösung. 
Die Kristalle des Diopsides erreichen eine GröBe von 5 mm. Im Vergleiche 
zum eutektisehen Gemenge ist also in dieser Lösung der Diopsid im Über- 
sehusse, wührend der Leuzit als eutektisehes Gemenge mit Diopsid zusammen 
ausschied. Daher sind alle Leuzitkristalle in (Gesellschaft kleinerer Diopside 
zu finden. Die groBe Menge des Glases, im Vergleiche mit der Menge des 
eutektiscehen Gemisches beweist, da8 bald nach Erreichen des Eutektikum 
die Schmelze glasig erstarrte. 
